Deste modo, com as devidas ressalvas, incluindo interações entre solventes e polímero, as amostras foram analisadas sob a forma de filmes. A Figura 1 inclui a comparação dos espectros IR destes filmes vazados em ácido fórmico de poliamida-6 virgem, reciclada e irradiada a 500 kGy. É interessante citar que além do alargamento da banda na região de n do grupo OH (3450 cm-1) ou n NH livre[8,9], observa-se uma absorção em 1710 cm-1, mais evidentemente no espectro do filme vazado da amostra de poliamida-6 reciclada irradiada, que sugere a presença do n do grupo COOH, provavelmente, formado pela irradiação, em presença de oxigênio, em concordância com Gupta e Pandey[6], e não de ácido fórmico remanescente, desde que sua carboxila absorve em 1724 cm-1. É também observada outra banda em 1734 cm-1, região de n de grupos ácidos e éster no espectro da poliamida reciclada. Este conjunto de bandas sugere alteração na estrutura, com a formação de novos grupos, o que também está em acordo com dados relacionados a tratamentos fornecidos à poliamidas, que mostram a formação de grupos C=O em amostras recicladas[11].
Como foi citado anteriormente, a reciclagem e irradiação favorecem à quebra de estruturas, o que sugere que a formação de grupos carboxila, possa estar associada com a possibilidade de haver cisão da ligação C-N do grupo amida, que é a mais fraca ligação da cadeia polimérica, em analogia às observações feitas por Gupta e Pandey[6].
A banda em 3450 cm-1 pode também estar associada à presença do n do grupo NH livre, devido ao deslocamento no equilíbrio de ponte de hidrogênio, característica de amidas[9]. Entretanto, como nesta região entre 3500 ¾ 3300 cm-1 podem existir grupos OH e NH livres ou associados, havendo sobreposição, isto dificulta a atribuição da banda[25].